— 156 — 



Tutto l' insieme si esponeva all'aria ed alla temperatura dell'ambiente 

 per 48 ore; poi si interrompeva l'esperienza e si determinavano nei liquidi 

 i metalli disciolti. 



In un altro modo, le due lamine metalliche, formanti la coppia, unite 

 pure mediante un grosso filo di rame, si sospendevano nello stesso becher, 

 contenente 200 cmc. di acqua distillata pura, e vi si lasciavano per 48 ore. 

 In due altri bechers, contenenti 200 cmc. ciascuno di acqua distillata pura, 

 si sospendevano due altre lamine isolate, ognuna identica a quella vicina 

 della coppia, per termine di confronto. 



Passate 48 ore, si estraevano le lamine, e con una barba di penna si 

 strofinava leggermente la parte immersa, avendo cura di operare sempre nel 

 modo più perfettamente identico possibile. Ed è da questa metodica che 

 dipende soprattutto la concordanza delle determinazioni, perchè alla lamina 

 di piombo aderisce una polvera nera, forse di ossidalo, che non si riesce a 

 togliere mai totalmente, ma solo parzialmente ed in quantità diversa, a 

 seconda del modo di operare. 11 che non avviene per la lamina di zinco, 

 sulla superficie della quale aderisce l'ossido così fortemente che non si può 

 più distaccare colla barba di penna; e non avviene neanche per le lamine 

 di stagno e di rame, le quali in 48 ore non cedono all'acqua altro che 

 traccie di ossidi, e nelle lamine stesse non si osserva patina di sorta, ma un 

 semplice cambiamento di colorito. 



È superfluo dire che in tutte le esperienze mi sono servito sempre degli 

 stessi bechers, sui quali avevo attaccato alcune etichette, portanti indicazioni 

 di ritrovo; ed è superfluo dire che durante le esperienze non ho mai fatto nel 

 laboratorio operazioni dalle quali si sollevassero vapori acidi od alcalini da 

 invadere l'ambiente. Anzi i bechers sono stati sempre posti dinanzi ad una 

 finestra, che tenevo aperta notte e giorno per facilitare lo scambio di aria. 

 E per evitare che polvere od altro cadesse nell'acqua ed alterasse i risultati 

 dell'esperienza, è stato tutto coperto con un grande foglio di carta resistente. 



Il piombo è stato determinato, trattando prima il liquido, nel quale era 

 stata immersa la lamina, con qualche goccia di acido cloridrico, per scio- 

 gliere l'ossido idrato, poi facendo passare attraverso a questa soluzione una 

 corrente di idrogeno solforato. Il solfuro di piombo è stato raccolto quanti- 

 tativamente su filtro, di cui erano note le ceneri : è stato lavato accurata- 

 mente e seccato in stufa. Il filtro secco, contenente il solfuro, è stato bru- 

 ciato ed incenerito in crogiuolo di quarzo pesato. Il residuo freddo è stato 

 trattato con qualche goccia di acido nitrico, per trasformare il piombo, che 

 poteva trovarsi allo stato metallico, in nitrato, è stato evaporato l'acido ni- 

 trico con fiamma microchimica, ed il residuo è stato trattato con qualche 

 goccia di acido solforico concentrato, per trasformare tutto il piombo allo 

 stato di solfato. L' acido solforico libero è stato eliminato prima parzial- 

 mente con piccola fiamma, poi totalmente con fiamma più alta, fino a portare 



